-190- 



Mineralogie. 



3. Typus. Eiu Kristall, ähnlich dem 2. Typus, gestreckt uud 

 prismatisch nach Achse b, ist durch eine große positive Hemipyramide 

 2(2.18.3) ausgezeichnet, sowie durch ein großes positives Hemidoma 

 D (104) ; sonst sind vorhanden : 



SLipac &t] vif pmhsP(223), 

 von denen wieder a am größten. Aus den Flächen : it;©7jmwhksuP 

 Rlfp wurde das folgende Achsenverhältnis abgeleitet: 

 a : b : c = 0,856085 : 1 : 0,885852 

 ß = 87° 38'. 



Letzerer Winkel wurde direkt gemessen. Max Bauer. 



Emil Baur: Über hydrothermale Silikate. (Zeitschr. f. 

 anorgan. Chem. 72. p. 119—161. 1911.) 



— : Über einige künstliche gesteinsbildende Silikate. 

 (Zeitschr. f. Elektrochem. 1911. 17. p. 739—742.) 



In der an erster Stelle genannten Arbeit wird berichtet über gelungene 

 künstliche Darstellung von Quarz, Orthoklas. Oligoklas, Albit, Kaliuin- 

 faujasit, Analcim, Kaliumnephelinhydrat, Andalusit, Pyrophyllit, Muscovit, 

 Desmin, Oyrolith und Pektolith ; die zweite Arbeit bringt dasselbe in kur- 

 zem Referat. 



Es handelt sich bei all diesen künstlich dargestellten Verbindungen 

 um hydrothermale Produkte, d. h. Silikate, die aus überhitzter, wässeriger 

 Lösung bei Temperaturen zwischen 300 und 500° entstehen. Zur Dar- 

 stellung diente ein Stahlzylinder von 60 mm Durchmesser mit 24 mm 

 innerer Weite, dessen Öffnung durch einen aufschraubbaren Deckel ver- 

 schlossen wurde, wobei zur Dichtung Ringe aus weichem Kupfer dienten. 

 Zur Heizung diente ein Heraeusofen mit senkrechtem Heizrohr, dessen 

 Temperatur durch die Stromstärke des Heizstroms eingestellt werden kann. 

 Bei den Versuchen wurde der kalte Stahlzylinder in den bereits heißen 

 Ofen gestellt und hiernach dauerte es etwa acht Stunden bis im Innern 

 des Ofens die Temperatur stationär geworden war. 



Bei den Versuchen wurde mit der Wasserbeschickung nicht viel mehr 

 als ein Drittel des verfügbaren Rauminhaltes in Anspruch genommen. Die 

 zur Synthese erforderlichen Bestandtteile wurden in amorphem Zustande 

 benutzt; Kieselsäure z. B. aus Fluorsilicium durch Einleiten in Wasser 

 hergestellt, gepulverter Quarz, aber auch Kieselgur sind uugeeignet, weil 

 sie zu langsam angegriffen werden. Die nötige Dauer der Erhitzung ist 

 kürzer, als man sonst für erforderlich gehalten hat, die Kristallisation 

 pflegt in der Regel im Laufe eines Tages beendet zu sein. Es bildet sich 

 beim Erhitzen auf 300 — 500° eine wässerige Silikatlösung, die wegen der 

 leichten Löslichkeit der amorphen Stoffe stark übersättigt wird in bezug 

 auf verschiedene kristallinische Phasen, die nun in zwar kleinen, aber 

 häufig sehr wohl ausgebildeten Kristallen sich ausscheiden, als Kristall- 

 schaum ausfallen. Ein etwa über mehrere Tage festgesetztes Erhitzen 



